43o ACADÉMIE DES SCIEI^fCES, 



les produits le plus lenlemeni refroidis. Les eorps broyés ou porphyrisés, 

 dans le cas d'allaques antérieures, étaient soumis : «, soit à l'action de 

 Facide clilorliydrique dans le but d'en séparer Ni'Sn",; b, soit à l'action de 

 lacide azotique pour en éliminer Ni Su. Leurs propriétés physiques sont 

 voisines : ils sont fragiles, brillants et non magnétiques. 



(Jidiil 1 à 59,66 pour 100 d'étain. Urillant eL exenipl de rellets brunâtres; très 

 dur ei se casse facilemeiil en prosenlaut une section grenue; tombe en poussière au 

 mortier d'abicli. 



a. Fragnienlé, puis ti'aité par une solution clilorhjdrique à y.h ])our 100, 11 diminue 

 rapidement de poids; au 1)olU de 6 heures il est réduit au tiers el le résidu titre 

 alors : nickel \o^i?> pour 100; étain 09,58 pour 100; total 99,81. Ce dernier, porpliv- 

 risé et soumis à une nouvelle attaque senil)lable, se trouve réduit à la ((uantité de 

 matière nécessaire pour un dosage qui donne pour 100 : nickel 40,14,; étain 59,25; 

 total 99, 39. 



h. L'acide azotique concentré attaque très vivement le culot, mais au début seule- 

 ment. Après un jiremier Iriiitemeiit, la teneur en étain est de 60, 45 pour 100 et de 

 (h, 18 après un second. 



Cii/ot II à 60,25 pour 100 d'ètain. Sa cassure est presque lisse. 



(I. L'acide clilorhvdrique étendu agit énergiquement ; après la première attaque, on 

 trouve : nickel 40,87 pour 100; étain 5S,90 pour 100; total 99,27 et après la 

 seconde : nickel 4' ,25 pour 100; étain 07,80 pour 100; total 99,06. De nouvelles 

 opérations ne modifient pas celle dernière composition qui correspond presque exac- 

 tement à la formule Ni-^Sn-. 



/'. Le culot broyé a été traité par l'acide azotique à 20 pour 100; le dosage de la 

 partie laissée donne : nickel 4o,35 pour 100; étain 60,11 pour 100; total 100, 46. 

 DeuK autres attaques, elTectuées à l'aide du même acide concentré, n'ont l'ail que peu 

 progresser la teneur en étain qui est montée à 61, 3o pour 100 après la première et à 

 6'2,5i piuii' 100 après la seconde. 



Culot 111 à 61 .74 pour 100 d'ètain : 



o. La solution clilorliydrique à 20 pour loo amène la composition centésimale sui- 

 vante : nickel 38,86; étain 60.22; total 99,08, après la jjremière attaque qui rédnil 

 de moitié le poids du culot, et : nickel 4'>23; étain 58,75; total 99,98 après la 

 deuxième qui laisse peu de matière. Ces cbilTres approchent de Ni''Sn". 



b. La solution azotique à 25 pour 100, agissant sur los de matière, fournit des 

 résidus successifs de 5s, 5, 3'-, 5 et qb, 3 dont les teneurs centésimales corres|iondantes 

 sont, poui- le premier : nickel 87,20; étain 62,58; total 99,78; pour le second : 

 nickel 86,99; t:la'" 62,96; total 99,95; pour le troisième : nickel 35, 3r; étain 64,82; 

 total 99,63; chiffres qui tendent vers NiSn. 



Culot IV à 68,08 pour 100 d'ètain : 



a. L'acide chlorhydrique n'abaisse sa teneur qu'à 61 ,g5 pour 100. 



b. L'ncide azotique concentré doirne, après une première attaque : nickel 85,97; 

 étain 68.73 pour 100; lolal 99,70 et, après une deuxième : nickel 38,53; étain 65, 5o 

 pour roo; total 99,08. Cette dernière composition est voisine de celle de iNiSn. 



